— 237 — 



ima lega fra 0° e 100° è eguale al medio coefficiente di dilatazione che si 

 pnò dedurre dai rispettiti volumi dei metalli che la compongono. Alla colonna 

 della densità calcolata, facciamo seguire quella della differenza S che esiste 

 fra le densità trovata e calcolata. Per poter fare un paragone aggiungiamo 

 in altre colonne i valori dati dal MattMessen (') per alcune delle leghe da 

 noi studiate, ed infine poniamo pure i valori trovati dal Pillichody ( 2 ) per 

 la densità di quattro delle nostre leghe. 





D 



t 



D 



calcolata 



& 



Seconda 

 D 



) il MattMessen 

 t | i 



D 



Pillichody 



Pb 



11,359 



0 



0 







11,376 



0 



13,5 







Sn 



7,3006 



0 







7,294 



12,8 







PbSn 



9,422 



20,0 



9,448 



— 0,026 



9,460 



15,5 



— 0,014 



9,433 



Pb Sn 2 



8,745 



15,2 



8,749 



— 0,004 



8,779 



17,2 



— 0,002 



8,726 



Pb Sn 3 



8,400 



17,0 



8,406 



— 0,006 











Pb Sm 



8,177 



16,7 



8.193 



— 0,016 



8,188 



16,0 



— 0,015 



8,235 



Pb Sn i2 



7,628 



19,4 



7,646 



— 0,018 











« I valori di 6 registrati più sopra, tutti negativi, mostrano, come ha 

 già trovato iJ Matthiessen che nella formazione delle leghe di Pb e Sn ha 

 luogo un piccolo aumento di volume. 



s La densità che a noi è risultata per le singole leghe, differisce alcun 

 poco da quella data dal Matthiessen. Grli scostamenti sono però di tal gran- 

 dezza, che riescono giustificati dalla piccola differenza delle densità dei metalli 

 impiegati. I valori di 6 si avvicinano molto a quelli dati dal Matthiessen. 

 Le densità trovate dal Pillichody si scostano da quelle date dal Matthiessen 

 molto più delle nostre. 



« Altri sperimentatori hanno notato come la densità delle leghe possa 

 variare a seconda del modo col quale si lasciano solidificare. Noi pure ci siamo 

 avveduti che, facendo consolidare più o meno rapidamente le leghe di Pb e Sn 

 fuse in tubi da assaggi, le densità possono differire notevolmente nei singoli casi. 



> Il metodo da noi scelto, dopo numerosi tentativi, quello cioè di lasciarle 

 solidificare tutte nella stessa maniera, versandole in piccole scatole di carta, 

 ci ha portato nei vari casi a risultati concordantissimi. 



Temperatura di fusione delle leghe. 



- Proponendoci di studiare la dilatazione delle cinque leghe considerate, 

 allo stato di fusione, è di sommo interesse la conoscenza esatta del loro pimto 

 di fusione. Sebbene uno studio della temperatasi di fusione delle leghe di 



0) A. Matthiessen, id. id. Bd. CX. 



( 2 ) Pillichody (Boler), Diugler P. I. 162, 217. 



